射出成形離型直後からのプラスチック製品の寸法変動の観察*
和合健**、千田征樹***

三角測量法によるレーザ変位計を測定子とする測定器を試作して、射出成形機の隣に設置し射出成形離型直後からのプラスチック製品の寸法変動を測定した。その結果、当初予想した金型内圧力の開放による寸法膨張は測定できなかった。その後、10 時間程度寸法変動を継続して測定したところ、プラスチック製品の寸法変動は室内の温度変動に追従していることがわかった。以上から通例では 1 日経過してから行うプラスチック製品の寸法測定は 15mm程度の厚さの場合は射出成形直後でも行って良いと考えられる。
キーワード：プラスチック、寸法変動、温度、レーザ変位計

Observation of Size Change of Plastic Parts Pushed Out from Injection
Molding Mold
WAGO Takeshi, CHIDA Seiki
Size change of plastic parts after injection molding had been measured continuously by use of theoriginal measurement equipment which had laser displacement meter based on triangulation method.
The equipment was set near injection molding machine. As a result, against our expectation, size
expansion of the plastic parts by releasing pressure from mold was not able to be confirmed
immediately after injection molding. Then, when size change had been measured continuously forabout 10 hours, it was found that the size change of the plastic parts had been affected by room
temperature. These results show that in case thickness of plastic parts is smaller than about 15 mm,size measurement is permitted immediately after injection molding.
key words : plastic, size moving, temperature, laser displacement probing sensor

１

はじめに寸法変化を求めるための測定分解能は以下により決定し射出成形後のプラスチック製品寸法は通例として 1 日た。ABS 樹脂の場合に線膨張係数は 95×10-6/℃1)となり経過後に測定する。金型内の急激な形態変化を経たプラ

温度変化 5℃で寸法 3mm の寸法変化は 2.85μm となる。

スチックは離型後に残留応力の作用による経時的な寸法

また寸法 3mm で射出成形後の収縮率を 0.1%とした場合変化の発生が予想される。通例では 1 日経過後であればの寸法変動は 3μm となる。ここでの測定では 1μm の経時寸法変化は安定すると考えられているが、予めプラ測定精度（measurement precision）が要求されるので 0.1

スチック材料及び成形条件や製品寸法に基づく経時寸法μm の測定分解能が必要になる。また、プラスチック材変化を取得することが出来れば、金型寸法や成形条件のは測定力により変形を生じる。例えば ABS 樹脂ではチッ補正により最終製品寸法を予測することができると考え

プ径φ2mm で測定力が 1N の場合に押し込み量は 4.1μm、られる。ここでは、射出成形直後から製品寸法を継続し測定力が 0.1N の場合に押し込み量は 0.4μm となる 2)。1て測定し経時に従った寸法変化を求めた。

μｍ以下の測定精度を達成するには測定力が 0.1N 以下である必要がある。また、射出成形直後からの寸法変化

２

実験装置及び方法

２－１

測定器の仕様を求めるには射出成形機の隣に測定器を配置する必要がある。そのためには測定器は移設可能で射出成形作業効

本事業では精密プラスチック製品を対象としている。

率を阻害しないコンパクトさが要求される。以上の測定製品例は歯車、軸受け、アーム、ヒンジ、コネクタなど

器仕様要求を考慮した結果、非接触式で測定分解能 0.1が該当しいずれも微小寸法となる。微小寸法製品の経時μm の三角測距式レーザ変位計をプローブとしてパソコ*
地 域 新 生コ ン ソ ーシ アム 研 究 開発 事業 「 次 世代 情報 家 電 ・自 動車 用 高 度部 材の 生 産 技術 の開 発 」**
電子機械技術部*** (株)北上エレメック

岩手県工業技術センター研究報告

三角測距式
レーザ変位計

第 15 号（2008）

6mm

パソコン

P3

測定物

5.5mm

変位測定値
位置指令

P2

P1Y

2.75mm

図１P4X

電動XYステージ測定器の構成固定マグネット
測定物

基準片

図５

突当て治具
電動XYステージ
テーブルボックス

Y

測定開始

X
駆動モーター

補助プレート

図２

P0に位置決め後，Z値測定

約11秒

P1に位置決め後，Z値測定

固定ボルト

測定物の設置固定方法

P2に位置決め後，Z値測定

約16秒
P3に位置決め後，Z値測定
P4に位置決め後，Z値測定
6mm
P2P1X

P3

測定休止時間約33秒

測定時間：約60分／回

図６測定ルーチン

図７

測定器の配置25.5mm

YP450mm

図３

スクリュー13mm
P1P4P3Xンで制御する測定器を独自に製作することとした。

P24.1mmY２－２

測定器の構成レーザ変位計と電動 XY ステージ及びパソコンにより構成した測定器を図１に示す。三角測距式レーザ変位計（キーエンス製 LK-010）により Z 位置を 500 回測定しパソコンに取り込みその平均値により Z 位置を求める。

図４

リング

レーザ変位計の分解能は 0.1μm、測定範囲は±1μm である。パソコンからの位置指令により電動 XY ステージ

射出成形離型直後からのプラスチック製品の寸法変動の観察

73615549発生することが予備実験で判明した。位置ずれの防止の43

1

測定物位置を移動する時に測定物と基準片の位置ずれが

37

測定物の固定方法を図２に示す。電動 XY ステージで31測定物

25２－３19の Visual Basic6.0 を使用した。

7テージの制御を行うプログラミング言語は Microsoft 社

p0p113μm である。パソコンによるレーザ変位計と電動 XY ス

0.690
0.688
0.686
0.684
0.682
0.680
0.678
0.676
0.674
0.672
0.670

段差片の表面位置（mm)行う。電動 XY ステージの繰り返し位置決め精度は±367（日本トムソン製 CT220/220AE355）の位置決め制御を測定回数（回）ために測定物を L 型突き当て治具にシートマグネット 2個により押しつけて固定した。基準片は補助プレートに

図８

位置 P0 と P1 における基準片高さの変動直接接着剤で貼り付けた。測定物は図３、図４、図５に２－４73615549

測定回数（回）測定器の校正ワイヤ放電加工により基準片を作成した。基準片寸法43の Z 値を測定した。

371

図を上面として電動 XY ステージ上に置き P1～P4 位置

31トとして 1 カ所配置されている。測定物は図に示す正面25

表面色は濃灰色、ゲート位置は内側底面にポイントゲー

19ゲートとして 1 カ所を配置している。図５はボックスで

7

リングで表面色は白色、ゲート位置は側面にサブマリン

p2p313側面から 120 度分割で 3 カ所に配置されている。図４は

0.480
0.478
0.476
0.474
0.472
0.470
0.468
0.466
0.464
0.4620.460

段差片の表面位置（mm)

図３はスクリューで表面色はクリーム色、ゲート位置は67

示す３種類の形状とし、材種はすべてナイロンである。

図９

位置 P2 と P3 における基準片高さの変動は段差として目量 0.01μm のマイクロメータで測定した

16:42

P2P4

16:15

15:49

15:22

位 置 P3 で は 平 均 値 が 0.2064mm 、 標 準 偏 差 は14:56

11:51

P2 では平均値が 0.2057mm、標準偏差は 0.00073mm(σ)、14:30

値により段差の平均値と標準偏差を求めたところ、位置14:03定値を得た。測定開始 10 分後から繰り返し 10 回の測定

13:37

分間測定し 77 ルーチン（測定値数 5 個／ルーチン）の測P1P3

13:10

より基準片上面の任意位置 5 カ所について高さ位置を 77

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000-0.001-0.002-0.003-0.004-0.005
12:44μm、Rz1.67μm であった。図６に示す測定ルーチンに

Length (mm)はワイヤ放電加工での 4th カットで仕上げた結果、Ra0.2512:17

結果、0.2mm±2μm の測定値を得た。基準片の表面粗さTime (h:m)

0.00017mm(σ)が得られサブミクロンでのばらつきで測定が行われていた。次に 77 分間測定した全測定値を図８

図１０

鋼製ブロックの寸法変動と図９に示す。時間軸に従い高さ位置の変動が見られ、位置の変動幅は位置 P0 で 8.6μm、位置 P1 で 6.3μm、てシートマグネット 2 個で横方法にずれないように固定する。射出成形後から測定開始までに測定物設置のため

16:42

16:16

15:49

Time(h:m)に落ちたプラスチック製品を作業者が手で取り上げる。
測定器の補助プレート上の L 型突き当て治具に押し当て

15:2375ton である。射出成形直後の金型外に排出され回収箱

14:56

出成形機は Fanuc 製 Autoshot-model75B で型締め力が014:30

図７のとおり射出成形機の隣に測定器を配置した。射514:03

実験方法

図１１

鋼製ブロック測定時の温度変動

Humidity(%RH)

10

13:37

２－５201513:10ができると考えられる。

25%RH

12:44

スチック測定物の表面を交互に測定することで除くこと

30
ﾟC12:17

レーザ不安定化による時間軸の変動誤差は基準片とプラ

26252423222120191811:51

レーザ出力の不安定化によるものと推測され、これらのTemperature(℃)

位置 P2 で 6.8μm、位置 P3 で 8.7μm となった。原因は

岩手県工業技術センター研究報告できないため測定不可であった。13 分後にレーザ信号を0.050取得できたので測定を再開した。P0 から再度 P0 までの0.040
Length (mm)第 15 号（2008）

経過時間は 1 分 51 秒である。P1 と P4 でレーザアライメ

0.030

ントが正常に測定が行えた。図１２に示した寸法変動のうち寸法変動幅が大きい P4 に注目した。P4 は射出成形

0.020
P1P40.010

後 30 分で 33μm まで膨張した。その後寸法は安定したが 1 時間 37 分後に再び膨張し 2 時間 30 分後に 42μm の

図１２16:23

16:06

15:50

15:33

15:16

14:59

14:43

14:26

14:09

13:52

13:36

13:20

0.000

最大値まで膨張した。図１３に示した温度環境より測定
時間 3 時間 3 分の温度変動幅は 0.7℃であった。ナイロ

Time (h:m)

ンの線膨張係数 80×10-6/℃、測定長さ 25.5mm ではΔ

スクリューの寸法変動0.7℃の温度膨張は 1.42μm であり温度膨張は無視でき

302928272625242322３－３ﾟC25%RH

2015の P0 を測定後、図に示した円周上面の P1~P4 の 4 カ所を測定した。表面色は白色であるがスクリューの場合よりはレーザ感度調整が容易でありレーザヘッドを 45°傾ける必要はなかった。P0 から再度 P0 までの経過時間

0は 1 分 33 秒である。図１４に示した 15 時間測定では P2Time(h:m)

図１３リングの場合

図４に示したリングを測定した。測定位置は基準片上

5
16:16

16:00

15:44

15:28

15:12

14:56

14:40

14:24

14:08

13:52

13:36

10Humidity(%RH)

30

13:20

Temperature(℃)

る。

スクリュー測定時の温度変動で寸法変動幅が 4.9μm で P1～P4 のうちで最大値を示した。P1～P4 の寸法変動の傾向は P1 と P2 が同じ傾向を示し収縮している。15 時間測定した場合の温度環境を図１５に示し温度変動幅が 3.2℃であった。ナイロンの線膨
張係数 80×10-6/℃、測定長さ 4.1mm ではΔ3.2℃の温度に約 10 秒の不要時間を要した。図６示した測定ルーチン

6:46P2P45:30

4:14

2:59

は 35mm×7mm、測定物の表面性状は放電加工面で測定

1:43

16:53

方法で測定した。測定物の寸法は厚さ 4.4mm、長さ×幅0:27

測定器の測定値の正確さを検証するために寸法変動が無い鋼製ブロックをプラスチック製測定物と同様の実験

23:11

鋼製ブロックの場合

21:56

３－１

20:40

実験結果及び考察

P1
P3

19:24

３

Length (mm)にかかる時間は約 60 秒とした。

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000-0.001-0.002-0.003-0.004-0.00518:08

に従い基準片上面を P0、測定物上面を P1~P4 の４カ所の順で Z 値を自動で繰り返し測定した。1 ルーチンの測定

Time (h:m)

時間は 5 時間とした。図７に示した寸法変動より平均値は-0.55μm、分布幅は 2.25μm、標準偏差は 1.02μm(2図１４リングの寸法変動σ)となった。この結果から当初懸念されたレーザ出力の不安定化による誤差は除かれ 5 時間の測定時間では測定7:05

5:48

4:30

3:13

1:55た。表面色が白クリーム色であるためかレーザ感度調節

00:38

片上の P0 を測定後、軸の最上部となる P1~P4 を測定し523:20

図３に示したスクリューを測定した。測定位置は基準に苦慮した。測定範囲が非常に狭く信号取得が難しいた
Time(h:m)

めレーザヘッドを 45°に傾けて散乱光が広く受光できるように調節した。射出成形後 13 分はレーザ信号が取得

図１５

リング測定時の温度変動

Humidity(%RH)

1022:03

スクリューの場合

2015

20:45

３－２25%RH

19:28

膨張は 0.06μm であり影響が非常に小さい。

℃18:10

係数を 11.5×10-6/℃とした場合、厚さ 4.4mm の鋼の温度

3030292827262524232216:53

１より、測定中の温度変動幅が 1.2℃であり鋼の線膨張

Temperature(℃)

誤差±1.02μm(2σ)で測定できることを確認した。図１

射出成形離型直後からのプラスチック製品の寸法変動の観察

P1P3P2P4の 4 カ所を測定した。表面色は濃灰色であるためか 3 種類の測定物の中で最もレーザ感度調整が行い易くレーザヘッド傾斜は 0°の状態とした。P0 から再度 P0 までの経過時間は 1 分 2 秒である。図１６に示した 14 時間測定
でのプラスチック製品の寸法変動は P1 が寸法変動幅の1:05

23:53

22:42

21:31

20:20

19:08

17:57

16:46

15:35

14:24

13:12

最大値 4.3μm を示した。14 時間測定した場合の温度環12:02

Lenght (mm)上の P0 を測定後、図に示したボックス外側上面の P1~P40.005
0.0040.003
0.0020.0010-0.001-0.002-0.003-0.004-0.005

境は図１７より温度変動幅が 2.9℃であった。ナイロンの線膨張係数 80×10-6/℃、測定長さ 2.75mm ではΔ2.9℃の温度膨張は 0.64μｍである。図１６の寸法変動から温Time (h:m)

度膨張の影響を除いた寸法変動幅は 3.7μm となった。
図１６

射出成形後は収縮する形状変化を示すと言われるが図１ボックスでの寸法変動

６は P1 が膨張、P2 と P3 が寸法変動無し、P4 が収縮とHumidity(%RH)

3030292827262524232225℃

20%RH

1510

初の３時間を抜き取った図を示した。図１８の寸法変動
幅の最大値は P1 の 2.7μm となり、３時間での温度変動
幅 1.4℃による温度膨張の影響を除くと寸法変動幅は 2.2μm となった。
３－５50:17

23:10

22:03

20:56

19:49

18:43

17:36

16:29

15:22

14:15

13:08の測定物に比較して十分大きいために射出成形後から 3時間の寸法変動の最大値が 42μm と大きな値を示した。

Time(h:m)

図１７

考察のまとめスクリューの場合は測定物の厚さが 25.5mm であり他012:02

Temperature(℃)

なり不規則な形状変化を示した。図１８には図１６の最形状変化の傾向は膨張となった。これはゲート位置が側面であるため樹脂流れの方向はスクリューの水平方向にボックス測定時の温度変動説明できる。しかし、不安定なレーザ受光状態による測

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0-0.001-0.002-0.003-0.004-0.005

定誤差の影響も考えられることから、最終的な結論はゲート位置を因子とする割り付け実験により確かめることが必要と考える。リング、ボックスの場合は測定物の厚さがリングで 4.1mm、ボックスで 2.75mm とスクリュー

14:52

P2P414:36

14:21

14:05

13:50

13:34

13:19

13:03

12:48

12:32

12:17

P1P312:02

Lenght (mm)なり、樹脂流れの方向へ収縮すると言われる一般論からTime (h:m)と比較して十分小さいため異なる結果となった。リングでは 15 時間測定で温度膨張を除いた寸法変動幅は 3.9μm、ボックスでは 14 時間測定で温度膨張の除いた寸法変動幅は 3.7μm となり射出成形後の寸法変動は非常に小さいことがわかった。形状変化の傾向はリング、ボック
スととも位置の違いにより収縮や膨張の不規則な傾向を

図１８ボックスでの最初の３時間の寸法変動示した。当初の仮定ではプラスチック製品は射出成形後、一旦膨張しその後収縮すると予想したが、ここでの実験

膨張は 1.05μｍである。図１４の寸法変動と図１５の温では再現しなかった。

度変動とを比較すると温度の低下に伴い P1 と P2 が同様の下降曲線を描き時刻 7:49 付近のグラフ形状が類似し４まとめている。温度膨張 1.05μm を P2 の寸法変動誤差 4.9μm

最終的なプラスチック製品寸法を予測するために射出から除くと 3.9μm となりプラスチック収縮による寸法成形後のプラスチック製品の寸法変動の大きさ及び傾向変動は非常に小さい。射出成形後から３時間までのプラを実験により求めた結果、以下の事項が明らかとなった。

スチック製品の寸法変動は P4 の最大値で 2.7μm であっ(1) 射出成形機の隣に配置するために高精度及びコンパた。３時間での温度変動幅は 0.6℃であり温度膨張の影クト化を実現する測定器を製作し 5 時間の鋼製ブロ響を除くとプラスチック収縮による寸法変動は 2.1μmック測定を行った結果、測定値の変動が標準偏差となった。
３－４ボックスの場合

図５に示したボックスを測定した。測定位置は基準片1.02μm(2σ)となり、試作測定器の精度を確認した。
(2) スクリュー形状で厚さ 25.5mm の場合は射出成形後から 3 時間の温度膨張を除いた寸法変動幅は 42μm

岩手県工業技術センター研究報告第 15 号（2008）となった。寸法変動は鉛直方向への膨張として表れプラスチック製品の寸法は加工室内の温度変動に追従しており、これはゲート位置の影響が大きいと予想さて寸法変動が行われていた。このことからプラスチックれる。膨張収縮の傾向はゲート位置を因子とした割製品の寸法計測は通例では 1 日経過後に測定する考え方り付け実験により確かめる必要がある。

はここでの実験では再現されなかった。製品の大きさや(3) リングで厚さ 4.1mm の射出成形後の寸法変動を調材質にもよるが、ここでの対象とした材質がナイロンでべた結果、15 時間測定での温度膨張を除いた寸法変寸法が 15mm 程度のプラスチック製品の場合は射出成形動幅は最大値で 3.9μm となり寸法変動は小さい。

直後からの寸法変動が小さいので、すぐに寸法計測を行(4) ボックスで厚さ 2.75mm の射出成形後の寸法変動をっても良いと考えられる。

調べた結果、14 時間測定での温度膨張を除いた寸法
文

変動幅は最大値で 3.7μmm となり寸法変動は小さい。

1)

日本規格協会(2003)438.

(5) リング及びボックスで経時による形状変化の統一的な傾向は見られなかった。

献

山口章三郎他：プラスチック材料選択のポイント，2)

和合健，熊谷和彦，小野寺学：平成 17 年度地域新生

以上から射出成形直後の金型内の高圧力開放によるプラコンソーシアム研究開発事業「マイクロ成形機の開スチック製品の寸法膨張の傾向は明確に確認できなかっ発とそれを活用した生産革新技術の研究」成果報告た。その後、寸法測定を 10 時間程度継続して行った結果、

書，岩手大学(2006)68.